NÉPOUITE 
741 
M. Arsandaux a en outre suivi les variations de la teneur en hydrates 
libres de la roche, accompagnant ces variations de composition chi- 
mique de son minéral essentiel. 
Plateau Central. — Peut-être est-ce à une série de ce genre qu’il 
y aurait lieu de rapporter la leverriérite et aussi le minéral, décrit 
comme kaolinite par M. Friedel, dont il est question page 748. 
Loire et Gard. M. Termier a complété (B. S. M. XII. 28. 1899) 
la description de la leverriérite, donnée tome I, page 4G9. L’analyse 
du minéral du puits Fontannes à Rochebelle est la suivante ; densité 
2,590. 
SiO 2 A1 2 0 3 Fe 2 0 3 Mg-0 CaO K 2 0 P.f. 
49,90 37,02 3,63 0,30 tr. -1,13 8,65 = 100,63 
Les indices de réfraction, mesurés par M. Wallerant sur un échan- 
tillon du Quartier Gaillard à Saint-Étienne, dans lequel 2 E =0à50°, 
sont les suivants: n g . = n m = 1 ,582 ; n m — 1,554 ; n g — n p = 0,028. 
GROUPE DE L'AN TIGORI TE 
NÉPOUITE 1 
H '(Ni, Mg) 3 Si~0 J 
Orthorhombique. 
Formes observées et faciès. Se trouve sous forme de poudre cristal- 
line ou de groupements vermiculés, rappelant ceux de la ripidolite (hel- 
minthe) ; ils sont constitués par des lamelles (h 1 ) grossièrement hexago- 
nales, ayant de 1 /10 à 2/10 de millimètre. 
Clivages. Clivages, micacé suivant ld (100) (notation prise par ana- 
logie avec l’antigorite), net suivant/ (010); cassure ou clivage sui- 
vant une direction de la zone pg l faisant environ 60° avec/. 
Dureté. 2 à 3 (?). 
Densité. 2,47 à 3,24, d’autant plus grande que la teneur en nickel 
est plus élevée. 
Coloration et éclat. La couleur varie également avec la teneur en 
nickel ; elle oscille entre le vert jaune pâle et le vert vif. Poussière 
vert plus ou moins foncé. 
Éclat un peu nacré sur le clivage. 
Propriétés optiques. Plan des axes optiques dans g (010), bissec- 
1. Aplacerdans la systématique, après 1 antigorite. f. I, p. 431. 
